(527) 
centré et bouillant qui en dissout un peu. Elle s'attaque aisément par le 
bisulfate de potasse. 
» L'isomorphisme de la glucine avec l’alumine me paraît de nature à 
lever les doutes qui existaient sur la véritable formule de cette terre. 
» Dans une seconde partie de mon Mémoire, j'indique le principe et 
quelques applications d’une autre méthode de cristallisation par voie sèche : 
la cristallisation par précipitation. On sait qu’on obtient par voie humide 
un grand nombre d'oxydes métalliques en les précipitant d’une dissolution 
saline par une base plus énergique. Les oxydes se précipitent souvent en 
combinaison avec le précipitant ou avec d’autres oxydes qui se trouvaient 
en même temps en dissolution. J'ai pensé qu'un procédé analogue pourrait 
être mis en pratique dans les opérations de la voie sèche, en substituant 
aux solutions aqueuses des silicates ou des borates en fusion. Les premiers 
résultats obtenus dans cette direction nouvelle m'ont paru assez intéressants 
pour pouvoir être communiqués à l’Académie. 
» En faisant agir la chaux en gros fragments sur du borate de magnésie, 
on précipite la magnésie sous forme de cristaux diaphanes qui sont quel- 
quefois assez volumineux pour être distingués à l'œil nu et qui présentent 
ordinairement réunies les faces du cube et celles de l’octaèdre régulier. Leur 
densité égale 3,636. Leur dureté est presque égale à celle du feldspath. Ils 
ne s'attaquent pas par les acides très-étendus. En les attaquant par l'acide 
sulfurique, j'ai constaté qu'ils étaient formés par de la magnésie à l’état de 
pureté complet. 
» On sait que la magnésie native a été rencontrée récemment parmi les 
minéraux de la Somma, par M. Scacchi qui lui a donné le nom de périklase. 
Ses propriétés sont bien comparables à celles de la magnésie cristallisée 
artificiellement. Elle cristallise en octaëdres réguliers et présente trois cli- 
vages à angle droit. Sa densité égale 3,75. La périklase est de couleur verte, 
Elle contient, d'après les analyses de MM. Scacchi et Damour, 6 à 8 
pour 100 de protoxyde de fer, qui lui donnent sa couleur et qui produisent 
sans doute la légère augmentation que présente sa densité sur celle de la 
magnésie cristallisée. 
» Les propriétés de la magnésie cristallisée lévent tous les doutes qu'on 
pouvait avoir encore sur la véritable constitution chimique de la périklase, 
que quelques minéralogistes considéraient comme une combinaison définie 
d'oxyde dé fer et de magnésie. 
» Le procédé qui donne la magnésie peut être également appliqué : à E 
cristallisation des protoxydes de nickel, de cobalt, de manganèse. 
70. 
